La mezcla bien pesada fué cubierta con una capa delgada 
de eryolita muy finamente pulverizada; cerrado el crisol se co- 
locó én el centro de un gran horno de reverbero lleno de cok y 
en el cual no se ronovaba el combustible, 
Se obtuvo un residuo de un color gris obscuro, granujiento 
y cristalino, sobre todo examinadas sus quebraduras á la lente; 
entonces se notan innumerables facetas muy brillantes. Obsér- 
vase en una masa general vítrea llena de inclusiones y conte- 
niendo las agujas de silimaniba citadas en las experiencias pre- 
cedentes, gran número de prismas muy límpidos de sección 
rectangular Ó exagonal y con todas las propiedades de la nefe- 
lina. El brillo vítreo Ó resinoso, los índices de crucero según las 
caras Mm y p, se unon á la forma exterior para darle completa 
semejanza. Muy á menudo en medio de los cristales se presen- 
tan granulaciones más ó menos espiroidales, al rededor de las 
cuales la sustancia cristalina afecta una disposición radiada. Los 
prismas miden por lo común 0" 15 de largo por:0””09 de an- 
cho. Una sección transversal bien exagonal tenía 0”"12 de diá- 
metro: 
Por-último, el éxito fué igualmento satisfactorio para la leu- 
cita Ó amfigena. El crisol con eryolita contenía : 
Sílice calcinada.. as EI o Ea 27 
¡IA o ole de illo o A 12 
A qe e e de 10 
La mezcla pesada so cubrió con eryolita y cerrado el crisol 
so calentó como anteriormente. El residuo, vítreo y espumoso 
en parte, estando á primera vista lleno de granos cristalinos. 
Al microscopio se ven en la matriz vítrea, largas agujas inco- 
loras, del gónoro de las contenidas en los ejemplares descritos 
antes; pero lo característico del ejemplar actual es una multi- 
tud de cuerpos casi globulares que se ven por todas partes, Mgs- 
